310 RECHERCHES SUR LE NICKEL 



Lorsqu'une barre d'un de ces alliages a été refroidie 

 à l'air après le forgeage, elle éprouve, à toute température 

 inférieure au début du retour k l'état magnétique, un al- 

 longement dont la vitesse dépend de la température ac- 

 tuelle et du traitement antérieurement subi par la règle. 

 Plus la température est élevée, tout en restant inférieure 

 à celle de la perte totale du magnétisme, plus la varia- 

 tion est rapide au début, mais plus aussi l'allongement 

 définitif est faible. 



Une barre qui a atteint un état définitif à une tempé- 

 ture déterminée recommence à s'allonger si on l'amène 

 k une température plus basse. Inversement, lorsqu'une 

 règle a pris sa longueur finale à une température basse, 

 elle revient en arrière et se raccourcit lorsqu'on la 

 chaufïe. Elle se dilate d'abord en même temps que sa 

 température s'élève, puis, lorsque celle-ci est devenue in- 

 variable, la règle se raccourcit légèrement. Les mouve- 

 ments sont plus rapides k température ascendante qu'à 

 température descendante pour une même température à 

 laquelle la barre est exposée finalement. 



Au-dessus de la température de perte totale du ma- 

 gnétisme, les phénomènes sont un peu différents ; leur 

 étude est encore trop peu avancée pour qu'il y ait lieu 

 de les décrire ici. 



L'étude de divers alliages, considérés au-dessous de 

 leur température de perte totale du magnétisme, montre 

 d'abord que les mouvements correspondant k une même 

 températin-e diminuent d'amplitude et de rapidité à me- 

 sure que s'élève la teneur en nickel, Or, la température 

 de perte totale du magnétisme s'élevant dans le même 

 sens, on en conclut, par la simple comparaison des deux 

 phénomènes, que la grandeur et la vitesse des mouve- 



